— 644 — 



vincermi che in tutto quell'abbassamento abbiamo un ammasso più o meno 

 misto di carbonati di zinco, dovuti alla alterazione delle blende. 



Questi carbonati presentano multiformi aspetti, passando dallo stato com- 

 pattissimo a quello cariato, come fossero delle scorie, dal durissimo al quasi 

 friabile, e dal colore bianco al rosso mattone e bruno con tinte anche azzur- 

 rognole, ed anche d'un bel verde in gruppi mammellonari cristallini. Qualche 

 saggio qualitativo avrebbe dato per talune una mescolanza sensibile di 

 carbonato di ferro. 



Ora sopra queste smithsoniti, qualche volta sulla galena e più raramente 

 sulla blenda si presenta una sostanza polverosa di tinta generalmente gialla, 

 che un saggio qualitativo mi fece conoscere per Greenockile, cioè solfuro 

 di cadmio, specie minerale nuova per la Sardegna e per quanto mi sappia 

 per tutta Italia. 



Però questa specie minerale, tanto rara in natura, non si presenta 

 nell' isola nostra mai cristallizzata, ma semplicemente in croste e più spesso 

 sotto l'aspetto di pigmento polveroso di color giallo aranciato o giallo cedro, 

 qualche volta fino verdiccio sopra le smithsoniti, ' sopra le galene ancora 

 e più raramente sulla blenda, proprio come si presenta in Francia, par- 

 ticolarmente nei dipartimenti dei Bassi ed Alti Pirenei, specialmente nelle 

 miniere famose di Pierrefitte, senza dimenticare l'Ariège, l'Alta Garonna, 

 la Dordogna e nel Rhòne alla superficie della blenda cadmifera di Pro- 

 pières. 



Presentandosi questa specie minerale nell' isola per lo più pulverulenta, 

 raramente granulosa, ma sempre impura, si comprende come nulla possa dire 

 per ora della durezza e del peso specifico, che per la sostanza cristallizzata 

 sotto la forma di prismi esagoni, così caratteristici per la Greenockite, andreb- 

 bero rispettivamente da 3 a 3,5 e da 4,9 a 5 ; come non possiamo parlare 

 di frattura, compattezza, lucentezza, trasparenza, sfaldatura, che sarebbero 

 rispettivamente concoidale, fragile, adamantina-resinosa, trasparente o translu- 

 cida e di facile sfaldatura. Però come ho già detto i caratteri chimici cor- 

 rispondono a quelli della specie, non volatilizzando a nessuna temperatura, 

 assumendo il nostro minerale nel tubo chiuso un colore rosso carmino, quando 

 venga fortemente riscaldato, e riprendendo il colore primitivo giallo a freddo, 

 dando vapori solforosi nel tubo aperto: inoltre sul carbone al fuoco di ri- 

 duzione sola o con la soda la nostra sostanza dà un'aureola quasi come una 

 specie di crosta bruna rossiccia, caratteristica del cadmio: è solubile nel- 

 l'acido cloridrico con isviluppo d' idrogeno solforato ; la è anche nell'acido 

 nitrico e nel solforico, ma molto poco nell'ammoniaca: la soluzione ammo- 

 niacale con solfuro di ammonio da un precipitato giallo. 



Con grande fatica ho potuto mettere assieme, grattando qualche crosta 

 pulverulenta e raccogliendo un po' di polvere gialla, poco più di un deci- 

 grammo di questa sostanza, sulla quale il mio assistente, dott. Rimatori, ha 



